178 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
sehr vergrössert, aber nicht überall in gleichem Grade. Die grössten Flächen 
maassen ½ Par. Linie. Das spec. Gewicht wurde im Mittel — 7,6653 ge- 
funden; Differenz — 0,1170. An dem körnigen Stabeisen war das Korn 
etwas gröber als bei dem fadigen, indem es durchschnittlich 240 Par. Linien 
maass. Das spec. Gewicht im Mittel = 7,7212. Das Korn war durch das 
Verbrennen gróber geworden als bei dem verbrannten fadigen Eisen. An 
manchen Stellen waren deutliche Würfel und den Würfelflächen entsprechende 
Blätterdurchgänge sichtbar. Die Flächen hatten durchschnittlich die Grösse 
von 1 Par. Linie, einzelne bis 1/5 P. Linien. Das spec. Gewicht wurde 
— 7,6865 gefunden. Differenz = 0,0347. , 
Diese Versuche bestátigen die von Rinman erlangten Resultate dass 
indem durch die Einwirkung hoher Temperaturen das Korn des Eisens sich 
vergróssert, die Dichtigkeit desselben abnimmt. Die Differenzen, welche sich 
bei meinen Versuchen ergeben haben, liegen zwischen der kleinsten und 
grössten Differenz, welche aus den Angaben Rinman's sich ergiebt. Meine 
Versuche haben gezeigt, dass das körnige, aus grauem Roheisen erzeugle 
Stabeisen bei dem Verbrennen eine geringere Verminderung der Dichtigkeit 
erleidet, als das fadige aus weissem Roheisen dargestellte, welches wohl 
daraus sich erklärt, dass das erstere im unverbrannten Zustande bereits ein 
gröberes Korn und geringeres specifisches Gewicht besitzt, als das letztere. 
Elie de Beaumont hat einen von Coste auf der Eisenhütte zu Creu- 
zot angestellten Versuch erwähnt 1), der einen Eisenstab mit dem einen Ende 
eine Zeit lang in geschmolzenes Roheisen tauchte, wodurch an jenem Ende 
die fadige Textur des Stabeisens in eine körnige umgeändert wurde. Mein 
Sohn hat diesen Versuch auf meinen Wunsch zu Josephshütte bei Stolberg 
am Harz bei dem von ihm betriebenen Hohofen wiederholt, und mir sowohl 
von den unveränderten Stäben, als auch von den eingetauchten, Stücke zur 
Untersuchung übersandt. Zu den Versuchen wurde fadiges, im Querbruche 
feinkörniges, auf dem Eisenhüttenwerke bei Thale dargestelltes Stabeisen ange- 
wandt, dessen specifisches Gewicht = 7,8027. Quadratstäibe davon wurden 
mit dem einen Ende in das mit Schlacke bedeckte Roheisen des Vorheerdes 
I) Mém. géol. II. p. 411. 
